MESURES RELATIVES AU PHENOMENE DE KERR, ETC. 295 



persion des constantes optiques à l'aide d'une seule valeur 

 déterminée de la phase de Si s si ng h (celle pour les rayons 

 D. p. ex.); il devient indispensable d'en donner la valeur 

 pour chaque couleur du spectre que l'on emploie. La variation 

 de la phase de Sissingh avec la longueur d'onde démontre 

 donc qu'il existe une dispersion de phase magnéto-optique. La 

 valeur de la phase diminue à mesure que la longueur d'oncle 

 augmente, le cobalt et le fer étant d'accord à ce j)oint de vue 

 (§ 15). Mais tandis que la dispersion des phases magnéto- 

 optiques est chez le fer de 9° (§15), cette valeur ne s'élève 

 chez le cobalt, pour une même différence des longueurs d'onde, 

 qu'à 6°,5 environ. Il semble, en règle générale, que pour des 

 phénomènes de même ordre que ceux-ci, l'influence d'une 

 modification de la longueur d'onde se fait sentir davantage 

 chez le fer que chez le cobalt. Les mesures de M. Dubois '), 

 relatives à la réflexion normale polaire, et celles de M. Lo- 

 bach 2 ) touchant la dispersion rotatoire dans le fer et le 

 cobalt, démontrent le fait d'une manière évidente. 



Les séries XXXV et XXXVI concordent parfaitement pour 

 ce qui concerne les amplitudes. Dans ces séries l'existence 

 d'une dispersion magnéto- optique des amplitudes se trouve de 

 nouveau confirmée. Il n'est naturellement pas possible de 

 déduire exactement la valeur de celle-ci de la dispersion des 

 rotations, dans l'incidence normale, car dans ce cas aussi la 

 lumière est polarisée elliptiquement, et il faut avant tout 

 procéder à une détermination de la phase 3 ). 



§34. M. Goldhammer a donné récemment, comme il a été 

 dit dans l'Introduction, une nouvelle théorie du phénomène de 

 Kerr i ). Il introduit, à cette occasion, dans ses formules la dif- 



*) Dubois. Wied. Ann., Bd. 39, p. 38, 1890. 



2 ) Lobach. Wied. Ann., Bd. 39, p. 347, 1890. 



3 ) La lumière n'est cependant que légèrement elliptique (voir Kundt, 

 Wied. Ann., Bd. 23, p. 228, §5). J'ai calculé la phase, dans l'incidence nor- 

 male, pour le fer à 39° environ, pour le cobalt à 14°, pour le nickel à 5°. 



4 ) Goldhammer. Wied. Ann., Bd. 46, p. 71, 1892. 



